Jurnal Matematika, Sains, dan Pembelajarannya
Vol.8, No.2, Juli 2022, pp. 159~167
DOI:10.31605/saintifik.v8i2.366
ISSN 2622-8904 (online)

## Sintesis Karbon Nanopori Bebas Silika dari Ampas Tebu
(Saccharum officianarum) melalui Iradiasi Ultrasonik
Alfiah Alif 1 *, Azhar Aras Mubarak 2 1,2 Universitas Sembilanbelas November Kolaka e-mail: 1 fhyaaalfiah@gmail.com , 2 azhararasmubarak@usn.ac.id

## Abstrak
Telah dilakukan penelitian tentang sintesis karbon nanopori bebas silika dari ampas tebu (Saccharum officianarum) melalui iradiasi ultrasonik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil karakterisasi dari sintesis karbon nanopori bebas silika. Sintesis karbon nanopori dari bahan ampas tebu, melewati 3 tahapan proses yaitu, preparasi, karbonisasi, dan ekstaksi silika dengan NaOH 5 M. Karakterisasi dilakukan dengan dan tanpa perlakuan iradiasi ultrasonik. Hasil karakterisasi melalui FTIR menunjukkan terjadi peningkatan intensitas yang tajam berupa vibrasi rentangan C=C dari gugus aromatik pada bilangan gelombang 1606,70 cm -1 ,  dan  vibrasi  rentangan  C=O  pada  bilangan  gelombang  1714,702  cm -1 .  Hasil  SEM  menunjukkan morfologi karbon yang diiradiasi memberikan struktur pori yang lebih kecil, banyak, dan terdistribusi secara merata, sedangkan metode pengujian EDS menunjukkan komposisi unsur terbanyak adalah karbon 68.8%. Hasil  analisis  luas  permukaan  melalui  metode  metilen  biru  dalam  kondisi  optimum  iradiasi  gelombang ultrasonik  pada  suhu  30 o C  selama  15  menit  yaitu  185,0073 m 2 /g.  Karbon  nanopori  bebas  silika  dengan perlakuan iradiasi ultrasonik memberikan hasil yang baik dibandingkan tanpa iradiasi ultrasonik
Kata kunci: Karbon Nanopori, Ampas Tebu, Karbon Bebas Silika, Iradiasi Ultrasonik

## 1. PENDAHULUAN
Nanopori  Karbon  (NPC)  atau  karbon  nanopori  telah  luas  digunakan  sebagai  material  adsorbsi  dan penyimpanan energi disebabkan luas permukaannya yang besar, stabil, mudah terpolarisasi, dan murah (Yang, J., dkk. 2008). Karbon berpori secara fisik terdiri dari bahan padat yang birisi karbon (matriks) dan rongga kosong (pori).  Peningkatan  jumlah  dan  ukuran  pori  dilakukan melalui  proses  aktivasi fisika  maupun kimia untuk menjadi sebuah karbon nanopori (Sembiring dan Meilita, 2003). Salah satu metode untuk meningkatkan efektivitas  karbon  adalah  dengan  menggunakan  iradiasi  gelombang  ultrasonik.  Pada  iradiasi  gelombang ultrasonik  terjadi  efek  kavitasi  akustik  yakni  pembentukan  gelembung,  pertumbuhan  gelembung,  dan pemecahan gelembung sehingga semakin banyak pori yang terbentuk (Suslick, dkk., 1996).
Karbon nanopori dapat dihasilkan dari dekomposisi senyawa organik seperti sekam padi, kulit durian, tongkol jagung, batang jagung, serabut kelapa, tempurung kelapa, cangkang kelapa sawit, ampas tebu dan lain- lain melalui pemanasan pada temperatur yang sesuai (Balitbang, 2006). Ampas tebu dapat digunakan sebagai material awal untuk pembuatan karbon nanopori dalam berbagai  aplikasi seperti adsorbsi zat tercemar dan kapasitor elektrokimia (Rosi, dkk., 2013). Ampas tebu diproduksi dari industri penggilingan lebih dari 100 juta ton per tahun. Selain itu, ampas tebu merupakan biomassa yang murah dan mudah didapatkan (Wei, X., dkk., 2011). Komponen utama dalam ampas tebu adalah karbon dan silika. Silika amorf yang berada dalam ampas  tebu dapat diekstraksi dengan  HF, yang akan memberikan struktur awal untuk aktivasi kimia lebih lanjut (Wei, X., dkk., 2011). Agustin Retnosari (2013) juga telah melakukan penelitian mengenai ekstraksi dan penentuan kadar silika dari abu terbang batubara dengan menggunakan pelarut NaOH. Hibabah (2014) juga telah  mensintesis  karbon  nanopori  dari  tempurung  kluwak  dengan  menghasilkan  luas  permukaan  157,655 m 2 /g. Maka dari itu perlu suatu metode untuk menghasilkan luas permukaan yang lebih besar dengan ekstraksi silika melalui aktivator NaOH dan tambahan perlakukan iradiasi ultrasonik yang merupakan modifikasi dari
https://jurnal.unsulbar.ac.id/index.php/saintifik
metode yang telah digunakan oleh penelitian sebelumnya. Guna menghasilkan karbon nanopori bebas silika yang bisa dikembangkan untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan keterbatasann energi terbarukan.

## 2. METODE PENELITIAN
Eksperimen  penelitian  yang  dilakukan  terdiri  dari  sintesis  karbon  nanopori,  karakterisasi  karbon nanopori, dan penentuan luas permukaan

## 2.1 Sintesis karbon nanopori bebas silika
Sintesis karbon nanopori diawali dengan preparasi bahan ampas tebu, karbonisasi, ekstraksi silika dan perlakuan  iradiasi  ultrasonik.  Preparasi  ampas  tebu  dicuci  dengan  akuades  hingga  bersih  lalu  dikeringkan dibawah sinar matahari dan oven. Proses karbonisasi ampas tebu dilakukan dengan cara pembakaran bertahap. Pada tahap awal pembakaran dilakukan diatas kompor listrik selama 30 menit  hingga mengarang kemudian pembakaran dilakukan didalam tanur dengan  suhu 350 o C. Karbon yang dihasilkan selanjutnya digerus dan diayak dengan ukuran ayakan 100 mesh. Karbon yang dihasikan selanjutkan dipisahkan kandungan silikanya megguanakan ekstraksi padat cair dengan variasi konsentrasi penambahan NaOH 2,5; 5; dan 10 M, kemudian masing-masing dicuci dengan HCl 1M dan akuades dan dikeringkan didalam oven 110 o C. Selanjutnya diberi perlakuan dengan dan tanpa iradiasi gelombang ultrasonik.

## 2.2 Karakterisasi karbon nanopori ampas tebu
Karbon nanopori dengan dan tanpa iradiasi ultrasonik dikarakterisasi melalui FTIR, XRF, XRD, dan SEM-EDS.  Karakterisasi  dengan  F ourier  Transform  Infrared (FTIR)  untuk  mengidentifikasi  gugus  fungsi yang  terdapat  pada  NPC, X-ray  diffraction (XRD)  untuk  melihat  perubahan  kristalinitas  mineral  penyusun NPC. Karakterisasi dilakukan menggunakan SEM-EDS untuk mengamati morfologi/kenampakan permukaan NPC serta mengidentifikasi komponen kimia unsur-unsur penyusun karbon nanopori.

## 2.3. Penentuan luas permukaan karbon nanopori
Penentuan  luas  permukaan  karbon  ampas  tebu  sebelum  dan  sesudah  ekstraksi  silika  menggunakan metode adsorbsi metilen biru yang diukur dengan spektrofotometer uv-vis pada panjang gelombang 658 nm. Data absorbansi digunakan untuk menentukan konsentrasi setelah adsorbsi dari kurva kalibrasi, selanjutnya dimasukkan kedalam rumus :

## 𝑆 = Xm. N. a
Mr
Keterangan :
S       = luas permukaan adsorben (m 2 /g) N      = bilangan Avogadro (6,022.1023 mol -1 ) Xm   = berat adsorbat teradsorbsi (mg/g) a       = luas permukaan oleh satu molekul metilen biru (197.10 -20 m 2 ) M r   = massa molekul relative metilen biru (320 g/mol)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
https://jurnal.unsulbar.ac.id/index.php/saintifik

## 3.1 Karbon nanopori ampas tebu
Gambar 1. Preparasi ampas tebu dan proses karbonisasi tahap awal dan akhir
Gambar 1 merupakan hasil sintesis  nanopori  karbon yang diawali  dengan  proses preprasi ampas tebu melalui pencucian dan pengeringan. Hal ini bertujan untuk menghilangkan kotoran dan kadar air yang masih terdapat dalam ampas tebu. Karbonisasi  dilakukan  dengan cara pembakaran bertahap. Pada tahap awal pembakaran diatas kompor listrik selama 30 menit  hingga mengarang. Pembakaran ini mengurai hemiselulosa dan selulosa menjadi larutan piroglinat dan mengeluarkan banyak asap yang mengindikasikan bahwa senyawa volatil yang terkandung telah menguap. Tahap selanjutnya, pembakaran dilakukan didalam tanur dengan  suhu 350 o C selama 1 jam. Karbon hasil karbonisasi dapat dilihat pada Gambar 1. Proses  ini menghasilkan arang karbon yang kemudian dihaluskan untuk  mendapatkan  serbuk  karbon  yang  halus. Selanjutnya dilakukan ekstraksi silika pada arang tersebut dengan variasi konsentrasi NaOH 2,5 M: 5 M; dan 10 M.  Hasil analisis XRF kandungan unsur silika sebelum dan sesudah ekstraksi dapat dilihat pada tabel dibawah (Gambar 2.)
Gambar 2. Kandungan Senyawa Oksida Karbon Nanopori
Data  Gambar  2  menunujukkan  bahwa  kandungan  unsur  terbesar  pada  karbon  ampas  tebu  sebelum ekstraksi adalah Si, disusul Fe, K, Ca, dan P, atau kandungan oksida terbesar adalah SiO 2 disusul Fe 2 O 3 , K 2 O, CaO, dan P 2 O. Keberadaan unsur Si atau oksida SiO 2 dengan jumlah terbesar 53,15%. Proses ekstraksi silika pada karbon ampas tebu mampu menurunkan jumlah kandungan silika yang terkandung didalamnya. Hasil ekstraksi silika dengan konsentrasi NaOH  2,5 M mampu menurunkan kadar silika menjadi 10,93%, dan hasil ekstraksi dengan NaOH 5 M dan 10 M mampu menghilangkan kadar silika yang terkandung didalam karbon ampas tebu. Sehingga dengan konsentrasi NaOH 5 M sudah baik digunakan dalam melakukan proses ektraksi
0 10 20 30 40 50 60 70 80 SiO2 Fe2O3 K2O CaO P2O5 MnO TiO2 Kandungan Senyawa Oksida Sebelum Ekstraksi 0 M (%) Ekstraksi  2.5 M (%)
Ekstraksi 5 M (%)
Ekstraksi  10 M (%)
https://jurnal.unsulbar.ac.id/index.php/saintifik
silika
Karbon yang diperoleh dari proses karbonisasi juga dianalisi dengan FTIR untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada karbon ampas tebu. Spektrum FTIR sebelum dan setelah ekstraksi silika dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 3. Spektrum karbon ampas tebu sebelum dan setelah ekstraksi silika
Gambar  3  pada  spektrum  sebelum  ekstraksi  silika  menunjukkan  adanya  gugus    fungsi  silika  pada serapan bilangan gelombang 1037 cm -1. . Puncak serapan ini menunjukkan vibrasi regangan asimetris Si-O dari siloksan Si-O-Si dengan intensitas kuat (Adam, dkk., 2006). Terdapat pula vibrasi ulur sedang pada bilangan gelombang  466,7  cm -1 yang  menunjukkan  rentangan  Si-O.  Kedua  pita  serapan  ini  memperkuat  adanya kandungan silika yang terdapat dalam karbon ampas tebu sebelum ekstraksi dilakukan. Selain pita serapan dari gugus fungsi silika, terdapat pula beberapa gugus fungsi lain seperti pada bilangan gelombang 3419,79 cm -1 dan 1616,35 cm -1 yang masing-masing menunjukkan adanya rentangan –OH yang berikatan hidrogen, dan vibrasi rentangan C=C dari gugus aromatik dengan intensitas sedang. Terdapat pula pita serapan pada bilangan gelombang 1390 cm -1 dan 1465 cm -1 yang menunjukkan gugus fungsi C-H alifatik (dari CH 3 dan CH 2 ) . Sementara pada spektrum setelah ekstraksi NaOH 5 M dan 10 M mampu menurunkan pita serapan yang terjadi berturut-turut pada bilangan gelombang 1028,06 cm -1 dan 1026,13 cm -1 yang menunjukkan vibrasi regangan asimetris    Si-O dari siloksan Si-O-Si dan pada bilangan gelombang 462,92 cm -1 yang menujukkan vibrasi  ulur  sedang  rentangan  Si-O.  Kedua  gugus  fungsi  ini  menunjukkan  terjadinya  penurunan  peak  dari sebelum  ekstraksi  dilakukan.  Hasil  ini  sesuai  dengan  analisis  XRF  yang  menunjukkan  kandungan  silika semakin  rendah  dengan  semakin  besarnya  konsentrasi  NaOH  pada  proses  ekstraksi.  Adapun  pengaruh perubahan gugus fungsi lainnya setelah proses ekstraksi NaOH 5 dan 10 M dapat dilihat dari intensitas, lebar, dan pergeseran pita serapan. Makin besar konsentrasi yang digunakan pada proses ekstraksi silika membuat bentuk  profil  serapan  gugus  fungsi  OH  semakin  melebar,  hal  ini  disebabkan  adanya  ikatan  hidrogen  antar molekul.  Terdapat  pula, intensitas  pita  serapan meningkat  pada  bilangan  gelombang  berturut-turut  1616,35 cm -1 dan  1593,20  cm -1 yang  menunjukkan  vibrasi  rentangan  C=C  dari  gugus  aromatik,  dan  pada  bilangan gelombang 1392,61 cm -1 dan 1379,10 cm -1 menunjukkan adanya intensitas yang sedang berupa gugus fungsi C-H alifatik dari CH 3 .
Berdasarkan analisis spektrum  diatas, dapat diketahui bahwa besarnya konsentrasi yang digunakan pada proses ekstraksi sangat berpengaruh terhadap kandungan karbon dan silika dalam karbon ampas tebu. Semakin besar konsentrasi NaOH yang digunakan pada proses ekstraksi maka semakin rendah jumlah silika
https://jurnal.unsulbar.ac.id/index.php/saintifik
dan    semakin  meningkat  jumlah  karbon  pada  karbon  ampas  tebu  hasil  ekstraksi.  Selanjutnya  diberikan perlakuan iradiasi ultrasonik pada suhu ruang selama 15 menit.

## 3.2 Karakterisasi karbon nanopori ampas tebu
Karbon nanopori yang telah diberikan perlakuan iradiasi ultrasonik dikarakterisasi melalui FTIR, XRF, dan SEM-EDS. Sebagai pembanding dianalisis pula karbon nanopori ampas tebu tanpa iradiasi ultrasonik.

## 3.2.1 Karakterisasi dengan Spetrofotometer IR
Karbon  nanopori  ampas  tebu  dikarakterisasi  kembali  dengan  FTIR  untuk  mengetahui  adanya perbedaan  intensitas  gugus  fungsi  pada  sampel  karbon  nanopori  ampas  tebu  dengan  dan  tanpa  iradiasi ultrasonik. Analisis gugus fungsi karbon nanopori  ampas tebu dengan menggunakan instrumen FTIR dapat dilihat pada Gambar  3.
Gambar 4. Spektrum karbon nanopori ampas tebu dengan iradiasi gelombang ultrasonik dan tanpa iradiasi gelombang ultrasonik
Gambar 4 menunjukkan beberapa gugus fungsi dalam sampel  karbon nanopori ampas tebu  dengan iradiasi  gelombang  ultrasonik  dan  tanpa  iradiasi  gelombang  ultrasonik.  Selama  proses  iradiasi  terjadi, penguraian struktur kimia pada karbon nanopori ampas tebu diperlihatkan oleh adanya perubahan spektrum serapan. Perubahan tersebut dalam bentuk penurunan intensitas serapan, serapan hiilang, serapan bergeser, dan terbentuknya  serapan  baru  didaerah  bilangan  gelombang  tertentu.  Gugus  fungsi  yang  teridentifikasi  pada karbon nanopori ampas tebu adalah OH, C-H alifatik (dari CH 3 dan CH 2 ), ikatan C=O (karbonil), ikatan C- C dan C=C, serta ikatan fenol (C-O).
Pada spektrum tanpa iradiasi ultrasonik, pita serapan menurun pada bilangan gelombang 3388,93 cm - 1 yang  menunjukkan  rentangan  –OH  yang  berikatan  hidrogen.  Disisi  lain,  Terdapat  intensitas  kuat  pada bilangan  gelombang  1598,99  cm -1 yang    merupakan  vibrasi  rentangan  C=C  dari  gugus  aromatik  dan  pita serapan yang banyak menunjukkan gugus fungsi C-H alifatik (dari CH 3 dan CH 2 ) pada bilangan gelombang 1390 cm -1 dan 1465 cm -1 . Adapun puncak yang berkaitan dengan silika pada gugus fungsi –Si-O dan Si-C yang terdapat pada spektrum diatas dengan intensitas yang lemah pada bilangan gelombang 1033,85 cm -1 . Sedangkan untuk karbon nanopori ampas tebu dengan dengan iradiasi gelombang ultrasonik, puncak pada  bilangan  gelombang  1033,85  cm -1 yang  menunjukkan  gugus  fungsi  silika  tidak  tampak  lagi.  Adanya perlakuan  iradiasi  ultrasonik  menyebabkan  gugus  fungsi  silika  teroksidasi  menjadi  hilang . .  Disisi  lain, intensitas  meningkat  tajam  pada  bilangan  gelombang  3419,79  cm -1 dan  1606,70  cm -1 menunjukkan  adanya rentangan  –OH  yang  berikatan  hidrogen  dan  vibrasi  rentangan  C=C  dari  gugus  aromatik. Besarnya  gugus
https://jurnal.unsulbar.ac.id/index.php/saintifik
hidroksil  merupakan  cerminan  dari  banyaknya  senyawa  kimia  pada  karbon  nanopori  ampas  tebu  yang mengandung gugus OH seperti senyawa alkohol dan fenol.
Selain itu, intensitas meningkat tajam namun memberikan serapan yang lemah  terdapat pada panjang gelombang 1714,72 cm -1 yang merupakan vibrasi rentangan C=O dan pada panjang gelombang  2360,87 cm -1 yang merupakan vibrasi rentangan O=C=O dari udara. Terdapat pula bentuk profil serapan baru yang melebar dengan intensitas sedang pada bilangan gelombang 1238,30  cm -1 yang merupakan vibrasi rentangan C-O dari fenol.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  gugus  fungsi  pada  karbon  nanopori  ampas  tebu  dengan  iradiasi gelombang ultrasonik memberikan perubahan spectrum serapan dalam bentuk peningkatan intensitas serapan, dan terbentuknya serapan baru didaerah bilangan gelombang tertentu.

## 3.2.1 Karakterisasi dengan XRF
Analisis komposisi unsur dan oksida karbon nanopori ampas tebu dilakukan melalui instrumen XRF. Komposisi ini digunakan untuk melihat kandungan yang dominan  pada karbon nanopori ampas tebu dengan dan tanpa iradiasi gelombang ultrasonik.
Tabel 1. Komposisi unsur dan oksida yang terkandung dalam karbon nanopori ampas tebu dengan dan tanpa iradiasi gelombang ultrasonik
No. Unsur Oksida Konsentrasi Tanpa Iradiasi (%) Konsentrasi dengan Iradiasi (%) 1 Fe Fe 2 O 3 76,53 - 2 Ca CaO 8,31 90,16 3 Mn MnO 4,55 - 4 Ti TiO 2 3,98 - 5 K K 2 O 3,85 4,36 6 P P 2 O 5 1,20 - 7 Zn ZnO 1,01 - 8 Sr SrO 0,34 -
Tabel 1 menunjukkan kandungan unsur yang terbesar karbon nanopori tanpa iradiasi adalah Fe dengan unsur oksida Fe 2 O 3 sebesar 76,53%, selanjutnya diikuti  Ca, Mn, Ti, dan lain-lain. Sedangkan unsur terbesar karbon nanopori hasil iradiasi gelombang ultrasonik adalah Ca dengan unsur oksida CaO 90,16%, selanjutnya diikuti K, Nb, dan Mo. Banyaknya unsur CaO pada karbon ini disebabkan karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan  oksida  karbon  dalam  suatu  reaksi  yang  mereduksi  oksida  logam  menjadi  logam . Disisi  lain, karbon hasil iradiasi kehilangan banyak unsur seperti Fe, Mn, Ti, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa proses pencucian setelah iradiasi mampu menghilangkan logam-logam transisi yang bereaksi dengan karbon.

## 3.2.3 Karakterisasi dengan SEM-EDS
Karakterisasi SEM bertujuan untuk mengetahui morfologi suatu partikel karbon nanopori ampas tebu. Pembesaran gambar karbon nanopori ampas tebu dilakukan pada skala 5 μm dan 10 μm  dengan HV 20 kV dan Working Distance (WD)  7,06 mm. Analisis morfologi karbon nanopori ampas tebu tanpa dan dengan iradiasi gelombang ultrasonik dapat dilihat pada Gambar 5.
https://jurnal.unsulbar.ac.id/index.php/saintifik
(a)
(b)
Gambar 5. Morfologi karbon nanopori ampas tebu dengan perbesaran skala 5 μm tanpa iradiasi gelombang ultrasonik (a) dengan iradiasi ultrasonik (b)
Gambar 5 memperlihatkan bahwa kedua karbon nanopori mampu membentuk pori. Hal ini disebabkan oleh  penguapan  komponen  yang  terdegradasi,  lepasnya  senyawa  volatil,  dan  lepasnya  senyawa-senyawa anorganik sehingga pori pada permukaan karbon nanopori ampas tebu semakin jelas. Karbon nanopori tanpa iradiasi gelombang ultrasonik memiliki distribusi pori  yang teratur namun pori yang terbentuk tidak terlalu baik dan hanya terbentuk dibagian permukaan saja. Struktur mikropori terbentuk dengan diameter pori 1.5-4 μm. Adapun karbon nanopori dengan iradiasi gelombang ultrasonik memiliki distribusi pori yang lebih merata, jumlah porinya lebih banyak, dan ukuran porinya cenderung lebih kecil. Diameter pori dari 0.2-3 μm. Semakin besar  distribusi  pori  dan  semakin  kecil  ukuran  pori  pada  karbon  nanopori    memberikan  luas  permukaan semakin  besar.  Distribusi  pori  yang  lebih  baik  ini  membuktikan  bahwa  perlakuan  iradiasi  ultrasonik memberikan  efek  kavitasi,  dimana  terjadi  pembentukan  dan  pemecahan  gelembung  pada  karbon  nanopori sehingga terbentuk pori yang lebih banyak pada karbon yang diiradiasi daripada karbon nanopori tanpa iradiasi gelombang  ultrasonik.  Secara  keseluruhan  diameter  pori  permukaan  karbon  nanopori  dengan  dan    tanpa iradiasi gelombang ultrasonik termasuk kedalam struktur mikropori (< 5 μm) yang lebih dominan.  Adapun komposisi unsur dalam karon nanopori ampas tebu dapat diketahui meode EDS (Tabel 2).
Tabel 2. Komposisi kimia Karbon nanopori ampas tebu dengan dan tanpa iradiasi ultrasonik
Metode pengujian Sampel Karbon Nanopori Komposisi unsur (%) Karbon Oksigen Nitrogen EDS Tanpa Iradiasi Ultrasonik 62.2 24.0 13.8 Dengan iradiasi ultrasonik 68.8 30.6 0.6 3.3. Luas Permukaan Karbon Nanopori
https://jurnal.unsulbar.ac.id/index.php/saintifik
Gambar 6 Kurva kalibrasi deret standar Metilen Biru
Dari gambar 6, diperoleh kurva kalibrasi dengan nilai persamaan garis y= 0,1929x + 0,031 dan R 2 = 0,9934.  Persamaan  garis  ini  digunakan  untuk  menghitung  konsentrasi  metilen  biru  dalam  sampel  setelah adsorbsi,  dan  selanjutnya  menghitung  luas  permukan  karbon.  Penentukan  luas  permukaan  dilakukan  pada karbon ampas tebu sebelum ekstraksi, setelah ekstraksi 2,5, 5, dan 10 M. Luas permukaan yang dihasilkan berurut-turut  yaitu  171,2627;  184,4998;  185,0073;  dan  184,6116 m 2 /g.  Grafik  pengaruh  konsentrasi  NaOH pada proses ekstraksi terhadap luas permukaan dapat dilihat pada gambar dibawah.
Gambar 7. Grafik pengaruh proses ektraksi bebas silika terhadap luas permukaan karbon nanopori
Gambar  7  diatas  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  konsentrasi  NaOH  yang  digunakan  dalam mengekstraksi silika, maka semakin besar luas permukaan yang dihasilkan. Akan tetapi terjadi penurunan luas permukaan pada hasil ekstraksi silika dengan NaOH 10 M. Hal ini disebabkan konsentrasi NaOH 10 M telah jenuh  dalam  mengekstraksi  silika  yang  ada  pada  karbon  ampas  tebu,  sehingga  konsentrasi  optimum  yang memberikan luas permukaan yang besar adalah hasil ekstraksi silika dengan konsentrasi NaOH 5 M

## 4. KESIMPULAN
Perlakuan iradiasi gelombang ultrasonik memberikan pengaruh terhadap morfologi pori pada karbon nanopori ampas tebu. Karbon nanopori yang diiradiasi memberikan struktur pori yang lebih kecil, banyak, dan terdistribusi secara merata, dan ampu menhilangkan silika dibandingkan karbon nanopori ampas tebu tanpa
y   =  0.1731x + 0.0817 R² =  0.9722 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 0 2 4 6 8 Abs o rba ns i Konsentrasi Metilen Biru (ppm) 160 165 170 175 180 185 190 ekstraksi 0 M ekstraksi 2,5 M ekstraksi 5
M ekstraksi 10 M L ua s P er m uk a a n (m 2 /g )
Konsentrasi NaOH (M)
https://jurnal.unsulbar.ac.id/index.php/saintifik
iradiasi. Luas permukaan karbon nanopori ampas tebu bebas silika dengan iradiasi gelombang ultrasonik pada kondisi optimum pada suhu 30 o C selama 15 menit yaitu 185,0073 m 2 /g
Saran  untuk  penelitian  ini  adalah  sintesis  karbon  nanopori  dengan  iradiasi  gelombang  ultrasonik dilakukan  dengan  menggunakan  tambahan  pengaruh  pH  optimum,  dan  menentuka  luas  permukaan  dengan metode BET.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, 2013, Ektraksi dan Penentuan Kadar Silika dari Abu  Terbang Batu Bara , Skripsi, Jurusan Kimia, Universitas Jember, Depok.
Badan  Litbang  Pertanian,  2006.  Arang  Aktif  Meningkatkan  Kualitas  Lingkungan, Agroinovasi ,  Edisi  6-12 April 2011 page 10-12, Penerbit Swadaya, Jakarta.
Habibah  M.  D.,  Nurdiana,  H.,  Rohmawati,  L.  2014.  Sintesis  Karbon  Nanopori  dari  Tempurung  Kluwak. Prosiding Seminar Pendidikan Fisika dan Fisika. 5(1). 30-33
Rosi M., Khairurruijal, Iskandar F. 2013 . Sintesis Nanopori Karbon dengan Variasi Jumlah NaOH dan Aplikasinya sebagai Superkapasitor. Conference Seminar Nasional Material . 74-77
Sembiring  dan  Meilita    R.,    2003, Arang    Aktif    (Pengenalan    dan    Proses  Pembuatannya) ,  USU  Digital Library, Medan.
Suslick, K. S., Dedinko, Y., Fang. M. M., Hyeon. T.,  Kolbeck, K. J., Mc Namara III W. B., Mdleleni, M. M., dan Wong, M., 1996, Nanostructured Materials Generated by High-Intensity Ultrasound: Sonochemical Synthesis and Catalytic Studies, 8, 2127-2179.
Wei,  X.,  Xiao,  Li.,  Jin  Zhou,  dan  Ping,  Z.  S.,  2011,  Nanoporous  Carbon  Derived  from  Risk  Husk  for Electrochemical Capacitor Application, Advanced Materials Research , 239-242, www.scientific.net Winter, M., dan Brodd, R.J., 2004., What are batteries, fuel cells, and supercapacitors?, Chem. Rev., (104), 4245-4269.
Yang, J., Liu, J., Chen, X., Hu, Z., dan Zhao, G., 2008, Carbone Electrode Material with High Densities of Energi and Power, Acta Physica-Chimica Sinica , 24 (13-19).